532 LA SUSCEPTIBILITÉ INITIALE DU NICKEL 



§ 6. Discussion. La simple inspection des courbes semble 

 montrer que l' extrapolation des résultats des hautes tempéra- 

 tures ne peut être appliquée en toute rigueur aux basses tem- 

 péi'atures. Cette conclusion demande cependant à être exami- 

 née de près. Il faudrait pour cela une connaissance extrêmement 



exacte de y pour chaque température entrant en considération. 



A défaut de celle-ci. on peut procéder inversement: appliquons 

 la formule de Radovanovitch à la température ordinaire : 



(3,06)'* = CM1,055 - 1) ' 



D'où C* = 1600. Et de là nous calculons en remplaçant suc- 

 cessivement dans la formule Kh = o (c. a. d. a) par les valeurs 



observées : 



It 



T lo 



90° 1,00052 



76,°5 1,00037 



20°,5 1,00023 



C'est-à-dire que l'aimantation à saturation ne varierait plus 

 au-dessous de 90° absolus ; cela ne contredit pas de façon frap- 

 pante ce que l'on sait actuellement (la fonction I =-/(T) n'est 

 pas connue exactement entre 273° absolus et 20° absolus) mais 

 est peu probable. Les considérations suivantes rendront cette 

 conclusion plus évidente : telle que l'expérience la donne, la 

 courbe a ~ J (T) présente au moins trois points d'inflexion, - 



cela est-il conciliable avec la fonction a = C. t/y — IV Pour 

 s'en rendre compte, dérivons deux fois 



Il est aisé de voir que toute l'expression positive représente une 

 fonction variant toujours dans le même sens, si donc ^^^ doit 



s'annuler plus d'une fois (points d'inflexion), il faut que -^, 



' — = 1,055 d'après Weiss et Kamerlingh Onnes, loc. cit. 



- A moins qu'elle ne présente une discontinuité, et dans ce cas, l'ex- 

 trapolation n'est certainement pas possible. 



